( 65i ) 



» i" L'attaque facile des métaux écrouis par les acides a été signalée 

 par M. Werth et moi (') et attribuée par nous à deux causes : la première 

 de ces causes, la multiplication des surfaces d'attaque par la dislocation 

 du métal suivant les lignes de plus grande fatigue, est générale et évidente; 

 la seconde, particulière au fer et aux métaux de son groupe, est la forma- 

 lion partielle, sous l'influence de forces dépassant la limite élastique, 

 d'une modification allotropique du fer. La réalité de cette modification est 

 à la vérité discutée et discutable : elle s'appuie notamment sur nos essais 

 calorimétriques (-) et sur la présence, dans la courbe des déformations 

 par traction des fers et des aciers doux, d'un palier caractéristique que 

 nous avions interprété dans ce sens dès 1886 (') et dont iVL Charpy a re- 

 pris tout récemment l'étude (') pour arriver à des conclusions semblables. 

 M. Barus, de Washington, a aussi apporté à la même thèse le concours 

 de nombreux travaux indépendants ('). 



» Quoi qu'il en soit de l'explication théorique, le fait seul que les métaux 

 écrouis s'attaquent beaucoup plus facilement que les mêmes métaux re- 

 cuits conduisait naturellement à la méthode d'investigation adoptée par 

 M. Hartmann et, dans un rapport présenté à la Commission des méthodes 

 d'essai des matériaux de construction, rapport imprimé depuis plusieurs 

 mois, mais qui n'a pas encore été distribué, je recommande aussi pour l'é- 

 tude de la répartition des déformations permanentes l'usage des attaques 

 par les acides combiné avec l'emploi du microscope. 



» 2° L'existence de figures particulières d'attaque sur les aciers trempés 

 a été remarquée par M. Werth et par moi ("). 



» 3° J'ai aussi indiqué la formation dans l'acier, pendant le laminage 

 à température relativement basse, de zones régulières alternativement 

 compactes et poreuses qui sont encore accentuées par la trempe et j'ai 

 donné la microphotographie d'une région ainsi organisée (^). Cette obser- 



(1) Théorie cellulaire des propriétés de l'acier {Annales des Mines, 8° série, 

 t. VIII, p. 46 et suiv.; i885). 



(^) Même Mémoire, p. 36 et suiv., et Comptes rendus, t. G, séance du 1 1 mai i885. 



(') Stahl und Eisen, t. VI, p. SSg (août 1886), et Lumière électrique, t. XXXV, 

 p. 428. 



(*) Comptes rendus, t. CXVII, p. 85o, et t. CXVIII, p. 4i8. 



(5) Voir notamment : Philosophical Mag., 5^ série, t. XXXI, p. 9; 1891. 



(«) Théorie cellulaire, p. 46. 



C) Sur la Métallo graphie microscopique. Rapport à la Commission des méthodes 

 d'essai des matériaux, de construction, p. 8, et Microscopic Metallography (Chicago 

 Congress, iSgS). 



C. H., 1894, I" Semestre. (T. CXVUI, N» 12 84 



